DE LA MAGNÉTITE CRISTALLISEE. 371 



mesurée à un gros morceau fut trouvée de 5,191. Le 

 diamètre des plaques mesurait 20™™ (2 seulement 

 étaient un peu plus petits) et leur épaisseur était de 

 0,25 à 0,3'"'". Quelques unes de ces plaques étaient 

 excellentes, et servirent à une grande partie des 

 mesures. D'autres présentaient de grandes irrégula- 

 rités, qui m'ont fait admettre que le cristal était 

 inhomogène par places. 



5° Un petit octaèdre du Val d'Usseglio (Piémont). 

 Il fut possible de tailler 5 plaques dans ce cristal, 

 mesurant seulement 12-15'"'" de diamètre et 0,1 à 

 0,15'°'" d'épaisseur. La détermination du volume eut 

 lieu comme pour le cristal 4, et la densité était de 

 5,110. Ce cristal se montra absolument homogène, 

 mais présentait une forte rémanence, de sorte qu'il 

 servit plus spécialement a. l'étude de ce genre de 

 phénomène. 



6" Un petit octaèdre très compact île Traverselle. 

 Cinq plaques en furent taillées de la même manière 

 que pour le cristal 5. La densité était de 5,252, c'est 

 la plus grande valeur obtenue, à laquelle correspond 

 l'égalité parfaite du cristal. C'est sur ces plaques que 

 furent exécutées les séries complètes de mesures. 



MÉTHODES DE RECHERCHES 



Comme je l'ai déjà souvent mentionné, presque 

 toutes les recherches furent faites avec des plaques 

 minces, taillées parallèlement aux faces du cube, de 

 l'octaèdre et du dodécaèdre. Lorsqu'on aimante une 



l'aimantation à saturation avait presque la même valeur pour 

 toutes les plaques d'un même cristal. 



